22001

日本建築学会大会学術講演梗概集（東海） 2012 年 9 月

既調合軽量モルタル塗り通気工法外壁の構造性能（その７）第 2 回水平加力試験の概要

メタルラス通気工法

剥落安全性
ラスモルタル

正会員
同同

軽量モルタル
耐震性○山中豊茂*1
古賀一八*2
小野 泰*3

正会員
同同鈴木 光*4
稲垣和宏*5
守屋善裕*6

1.はじめにNPO 法人湿式仕上技術センターではモルタル塗り外壁の耐震性向上を目的として 2008 年 4 月に「木造モルタル表-1 試験体名と仕様の組合せ塗り外壁の耐震診断・補強技術の開発研究会」を発足し、直交壁その中で標記主題の研究を進めてきた。2009 年に実施しL-n

た実大壁 5Ｐ(壁長:4,550 ㎜,壁高:2,730 ㎜)の水平加力試験

L-1,2,3(耐震性能として最も不利と思われる単層下地通気工法仕Pw

様、ラス下地板を用いた二層下地通気工法仕様、有開口)L-pwについては、2010 年度大会(北陸)で 6 編を発表し、①軽量

Law-1,2,3モルタルの耐震性能②通気工法の構造特性③開口部の影試験体仕様

試験体名
下地材
すぎ製材

量モルタル壁の脱落は認められず、荷重低下の影響要因はステープルの抜け・通気胴縁の割裂であった。開口部
は、掃出し開口が窓開口に比べ開口面積の大きさに伴う荷重の低下が著しい。また、初期のひび割れ抑制に対しては伏せ込みネットが有効であった。

ラス方向

モルタル

無無すぎ製材

無構造用合板横張り

有構造用合板
すぎ製材
有すぎ製材
縦張り

Law-v

響④耐アルカリガラス繊維ネットによるひび割れの抑制効果を確認した。その結果、破壊状況は、1/10rad でも軽通気胴縁

表-2 使用材料の種類
部材
柱土台
桁間柱
ラス下地板
構造用合板
標準通気胴縁
合板通気胴縁寸法(㎜)105×105
105×270
105×27030(45)×105
12×90
厚9㎜
15×30(90)15×30(90)材質
すぎ製材
すぎ集製材
べいまつ集製材
すぎ製材
すぎ製材
針葉樹
すぎ製材
構造用合板

備考・釘の接合方法()は合板下地の場合
釘 2-N65 平打ち
釘 N50@150 ㎜平打ち
釘 N38＠200 ㎜平打ち
90 幅は 2-N65 平打ち

本報は、その 1～6 に続き、直交壁の効果、通気胴縁の割裂防止の効果、構造用合板ラス下地の効果、ラス網の間柱：大入れ、2-N75、斜め打ち

短ほぞ差し＋引き寄せ金物 S-HD15

短ほぞ差し＋引き寄せ金物 S-HD15

施工方向の効果等を確認したものである。

105 ㎜

400 ㎜

2.試験体仕様

400 ㎜

表-1 に試験体名と仕様の組合せを示す。試験体数は、S-HD 用穴：φ18 ㎜、柱側面から 31 ㎜

標準仕様(L-1,2,3)3 体、直交壁仕様(Law-1,2,3)3 体、構造用

S-HD 用穴：φ18 ㎜、柱側面から 31 ㎜
2,730 ㎜

合板ラス下地(PW)、構造用合板通気胴縁(L-pw)、ラス縦張り(Law-v)およびラス下地のみ(L-ｎ)は各 1 体の合計 10体である。モルタル壁は二層下地通気工法とした(図-1)。
試験体の部材、寸法、材質および寸法等は、前報(その 2:

S-HD 用穴：φ18 ㎜、柱側面から 31 ㎜

S-HD 用穴:φ18 ㎜、試験体仕様)5P と同様である(表-2)。試験体は全壁で、大アンカーボルト穴：φ18 ㎜

アンカーボルト穴：φ18 ㎜

きさは、壁長 1,820 ㎜(2P)×壁高 2,730 ㎜である(図-2)。

105 ㎜
60 ㎜
105 ㎜
455 ㎜

455 ㎜

通気胴縁200 ㎜

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ 430
波形ﾗｽ 1 号

455 ㎜
200 ㎜

1,820 ㎜

短ほぞ差し＋引き寄せ金物 S-HD15

下地材455 ㎜

短ほぞ差し＋引き寄せ金物

間柱：大入れ、2-N75、斜め打ち

図-2 試験体の寸法

3.試験体の構成
3.1 下地材の種類と留め方

JASS15M-102

すぎ製材によるラス下地板は、土台－桁間に目すかし既調合軽量ﾓﾙﾀﾙ

20 ㎜で 25 枚張りとし、くぎ(2-N65)を用いて平打ちし、

図-1 二層下地通気工法

Seismic Performance of Premix Lightweight Mortar External Walls.
Part7 Specification of Test Walls.

―1―YAMANAKA Toyoshige, KOGA Kazuya, ONO Yasushi
SUZUKI Kou, INAGAKI Kazuhiro, MORIYA Yoshihiroまた、構造用合板ラス下地は、3×9 版を縦 2 枚張りとし、くぎ(N50)を用い、間隔 150 ㎜で打ち付けた。
3.2 防水紙
防水紙は JIS A 6005 アスファルトルーフィングフェル
トに適合するアスファルトフェルト 430 同等品を使用し、躯体側の透湿防水シートは、全ての試験体で省略した。
写真-5 左官工事(直交壁無)3.3 ラスの仕様

写真-6 左官工事(直交壁有)

5.試験方法

ラスは波形ラス 1 号=700g/㎡・メッシュ 13×26 ㎜・山試験方法は無載荷柱脚固定式とした。図-3 に試験体各高 6 ㎜･寸法 910×1829 ㎜を使用した。なお、ラス横張り部の変位計測位置を示す。図中の①～⑭は直交壁有りのの直交壁(Law)の角部は平ラス 1 号=450g/㎡を重ね補強し試験体、①～④と白抜きの⑤～⑩は直交壁無しの試験体たが、ラス縦張り(Law-v)の角部はそれをしていない。

である。各変位計は、①桁水平変位、②土台水平変位、3.4 ステープルの仕様
ラスの留め付けに使用するステープルは、1019J(線経:J 線･幅 10 ㎜･脚長 19 ㎜）とし、縦方向はラス下地板毎、横方向は 100 ㎜毎とした。

③,④柱鉛直変位、⑤～⑧および白抜きの⑤～⑩モルタル
仕上げ面の面外変位、⑨～⑭直交壁の面外変位をそれぞれ計測した。また、画像解析を行なうための測定点(画鋲)を壁体および桁・土台に設け、画像撮影を行った。写真-73.5 モルタルの仕様
JASS15 M-102 に適合した既調合軽量セメントモルタルを用い、下塗り後 7 日養生し、上塗りで 15 ㎜厚とし、モルタル表層部に耐アルカリガラス繊維ネットを伏せこんだ。表-3 にモルタルの物性を示す。物性値は、材齢 28 日目の値である。養生は封かん養生とし、試験体と同一のに試験状況を示す。
加力スケジュールは、土台－桁間の見かけのせん断変形角が 1/600, 1/450, 1/300, 1/200, 1/150, 1/100, 1/75, 1/50,1/30rad まで正負交番３回繰り返し加力とし、その後、最大変形 1/10rad に至るまで単調加力を行った。

場所とした。試験体は、密度・曲げ・圧縮用は 40×40×160 ㎜、割裂引張・圧縮静弾性用は 100×φ50 ㎜である。
表-3 使用したモルタルの基本物性
密度
曲げ強さ(N/㎜ 2）
圧縮強さ(N/㎜ 2）
割裂引張強度(N/㎜ 2）
最大歪み（μ）
圧縮静弾性
静弾性係数（N/㎜ 2）

1.09
2.65
9.02
0.99
2,535
3,310

4.試験体の作成
試験体の作製状況を写真-1～6 に示す。

図-3 試験体の変位計測位置

写真-1 試験体木工事

写真-2 下地造作(ラス工事)

写真-3 ラス横張り(標準)写真-4 ラス縦張り(Law-v)*1 ㈱山中製作所*3 ものつくり大学*5 スチライト工業㈱*2 東京理科大学*4 鈴木建塗工業㈱*6 日本化成㈱写真-7*1 Yamanaka.MFG.Co.,Ltd*3 Insutitute of Technologists*5 Stylite Kougyo Co.,Ltd―2―試験状況*2 Tokyo Univesity of Science*4 Suzuki Plasterer Industry Co.,Ltd*6 Nihon Kasei Co.,Ltd